Главная страница База данных

###### Карта сайта

##
Свойства вещества: молибдена (III) иодид

### Внешний вид:

черн. кристаллы

### Формула в виде текста: MoI3

### Температура разложения (в °C): 100

### Метод получения 1.

(лабораторный синтез)
Источник информации: "Руководство по неорганическому синтезу" т.5 под ред. Брауэра Г. М.:Мир 1985 стр. 1641

Смесь 0,26 г Мо(СО)6 и 0,5 г иода нагревают в ампуле при 105 С в течение 8 ч. По охлаждении ампулу осторожно вскрывают и извлекают продукт. Последний промывают абсолютным бензолом и сушат в вакууме.

### Метод получения 2.

(лабораторный синтез)
Источник информации: "Руководство по неорганическому синтезу" т.5 под ред. Брауэра Г. М.:Мир 1985 стр. 1641

1 г МоCl5 в отсутствие влаги растворяют в ~500 мл CS2. В раствор пропускают избыток сухого газообразного HI, получаемого из иодоводородной кислоты и Р4О10. Целесообразно в качестве газа-носителя использовать азот, с которым из раствора уносятся образующийся НСl и избыток HI. По окончании реакции сначала отгонкой в вакууме удаляют растворитель, а затем сублимацией при комнатной температуре удаляют иод. Выход чистого МоI3 количественный в расчете на МоCl5.

### Способы получения:

1. Реакция молибдена с иодом при 300 С.

###
Источники информации:

1. "Руководство по неорганическому синтезу" т.5 под ред. Брауэра Г. М.:Мир 1985 стр. 1641
2. "Синтезы неорганических соединений" т.3 под ред. Джолли У. М.:Мир 1970 стр. 9

© Кипер Руслан, 2003-2006 г.
Если на странице вы нашли ошибку, можете выделить ее и отправить автору сайта, нажав Ctrl + Enter